166 G. CTTRTONl 



La rottura di un sol mattone quasi sempre era preceduta dal 

 manifestarsi di scaglie su tutte le facce laterali. E l'esame dei 

 saggi esperimentati metteva in evidenza essere avvenuta nel loro 

 interno, o una frattura a piccole scaglie quasi perpendicolari alle 

 facce state compresse, o una divisione nel senso longitudinale de- 

 terminante quasi tanti cunei opposti . aventi le loro basi sulle 

 facce stesse. 



La rottura dei pilastrini formati con due mattoni sovrapposti 

 quasi sempre era annunciata da scaglie sulle facce laterali. E dal- 

 l'esame dei saggi stati sottoposti ad esperimento si deduceva, che 

 allo sfasciamento laterale» molto aveva contribuito la formazione 

 di cunei longitudinali, aventi le loro basi sulle facce premute e 

 gli spigoli opposti alle basi quasi coincidenti cogli assi longitu- 

 dinali dei saggi stessi. 



Nei pilastrini fatti con tre o con quattro mattoni sovrapposti 

 la rottura era generalmente preceduta da fenditure e dall'appari- 

 zione di piccole scaglie sulle facce laterali: e quindi quasi istan- 

 taneamente avveniva uno sfracellamento per divisione dei saggi 

 compressi in grandi scaglie perpendicolari alle facce premute. 



La differenza, non molto grande ma pur sensibile, che esiste 

 fra il valore del coefficiente medio di rottura pei mattoni posti 

 fra due pezzi di lamiera di piombo ed il valore dello stesso coeffi- 

 ciente pei medesimi mattoni colle facce compresse regolarizzate 

 mediante malta . sembra doversi attribuire : a qualche irregola- 

 rità che si riscontra anche sulle facce maggiori dei mattoni fab- 

 bricati con macchine, irregolarità che quasi sempre questi mattoni 

 contraggono nella cottura: ed al fatto che la malta distrugge 

 queste irregolarità assai meglio delle lamiere di piombo. 



Le differenze, che si riscontrano fra il valore del coefficiente 

 medio di rottura dei mattoni soli colle facce compresse regola- 

 rizzate mediante malta, ed i valori degli analoghi coefficienti pei 

 pilastrini fatti con mattoni sovrapposti, sembrano dovute all'al- 

 tezza dei prismi compressi, altezza che pei pilastrini è tale da 

 facilitare la divisione in parti tendenti ad accelerare lo sfascia- 

 mento laterale. 



I maggiori valori dei coefficienti medi di rottura dei mattoni 

 del primo modello, per rapporto a quelli dei mattoni del secondo 

 modello stati esperimentati in condizioni analoghe, si devono at- 

 tribuire al fatto della maggior comjiressione, riferita all'unità di 

 superficie delle facce maggiori, stata prodotta nel comprimere la 



